- 303 - 



H. Habermehl: Über die Zusammensetzung des Magnet- 

 kieses. (18. Bericht der oberhess. Gesellschaft f. Natur- u. Heilkunde, 

 p. 83-113.) 



Nach einer historischen Einleitung, worin die Geschichte der Ansichten 

 über die Zusammensetzung des Magnetkieses ausführlich dargestellt wird, 

 wendet sich der Verfasser zu der Frage, ob der Magnetkies überhaupt als 

 eine chemische Verbindung oder als eine isomorphe Mischung zweier ver- 

 schiedener Schwefelungsstufen oder endlich als ein mechanisches Gemenge 

 von FeS mit FeS 2 oder mit Fe 2 S 3 oder mit S aufzufassen sei und sucht 

 diese Frage dadurch zu beantworten, class er den reinsten Magnetkies von 

 Bodenmais pulverisirte und mittelst eines Magneten unter Wasser allmählich 

 Theile des Pulvers herauszog und analysirte. Verfasser erhielt auf diese 

 Weise 4 Producte I bis IV. Die ganze Operation wurde dann mit frischem 

 Materiale wiederholt, wobei 6 Producte V bis X erhalten wurden. Diese 

 10 Producte, sowie die ursprüngliche Substanz XI a, b, c, d, wurden auf 

 das sorgfältigste analysirt, Besteht der Magnetkies aus einem mechani- 

 schen Gemenge, so mussten auf diese Weise Producte erhalten werden, die 

 in ihrer Zusammensetzung verschieden sind. Das Ptesultat der Analysen 

 war folgendes: 



Eisen Schwefel 



direct bestimmt aus der Differenz berechnet 



I 60,612 



39,476 



39,388 



II 60,501 



39,098 



39,499 



III 60,781 



39,711 



39,214 



IV 60,536 



39,483 



39,464 



V 60,583 - 



39,474 



39,417 



VI 60,373 



39,614 



39,627 



VII 60,708 



39,405 



39,292 



VIII 60,702 



39,388 



39,298 



IX 60,701 





39,299 



X 60,554 





39,446 



XI a 60,282 





39,718 



b 60,526 





39,474 



c 60,405 





39,595 



cl 60,647 





39,353. 



Dividirt man diese Zahlen durch die bezüglichen Atomgewichte, so 

 ergibt sich, dass das Verhältniss der Atome des Eisens und Schwefels sehr 

 geringen Schwankungen unterworfen ist, nämlich zwischen 1 : 1,1289 und 

 1 : 1,153. Das erstere Verhältnniss würde zwischen Fe 7 S 8 und Fe 8 S 9 

 liegen, das letztere nahezu der Formel Fe 7 S 8 entsprechen. Diese Schwan- 

 kungen liegen durchaus innerhalb der Grenzen der Versuchsfehler. Der 

 Magnetkies von Bodenmais ist daher kein mechanisches Gemenge, er besitzt 

 vielmehr, wenn man ihn mechanisch aufbereitet, in allen seinen Theilen 

 die gleiche Zusammensetzung. Das mittlere Atomverhältniss aller obigen 

 Analysen ist = 1 : 1,1393 oder 7 : 7,9751, d. h. nahezu = 7:8, die 

 Formel ist also Fe 7 S 8 . 



